## SINTESIS MATERIAL KARBON NANODOTS DARI BUAH SIRSAK DENGAN LOGAM BESI DAN KAJIAN SPEKTRUM SERAPANNYA
Zakarias Seba Ngara * , Bartholomeus Pasangka, Frederika Rambu Ngana, Avelina Elin
Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, jln. Adi Sucipto, Penfui, Kupang, NTT, 85148, Indonesia * Corresposding Author: zakariasngara@staf.undana.ac.id

## Abstrak
Dalam penelitian ini, kami mendemonstrasikan proses fabrikasi, sintesis dan analisis spektrum serapan material karbon nanodots (K-dots) dari buah sirsak asal Kabupaten Kupag, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Proses fabrikasi material K-dots ini menggunakan metode microwave. Jus sirsak (10 gram, 10 mL aquades ) dipanskan dengan microwave selama satu jam pada daya 900 watt. Warna sampel setelah pemanasan  pada  kondisi  ini  adalah  hitam  kecoklatan  yang  mengindikasikan  telah  terbentuknya material K-dots. Selanjutnya 60 mL aquades ditambahkan ke dalam sampel ini dan disonikasi selama 30 menit  dan  disentrifugasi  pada 1500 rpm  selama 20 menit.  Sampel  ini  disaring  dan  dimurnikan dengan  aquades.  Dengan iradiasi  lampu  UV 365 nm,  material  K-dots ini  memancarkan  warna  biru keabuan yang menunjukkan bahwa material K-dots berfluoresens biru keabuan. Berdasarkan spektrum serapannya, jangkauan  serapan material K-dots ini adalah 200 sampai 450 nm dengan puncak serapan terjadi  pada 241-300 nm  yang  merupakan  karakteristik  material  K-dots.    Setelah  disintesis  dengan logam besi, jangkauan  serapannya adalah 200 sampai 450 nm tetapi intensitas serapannya menurun yang  menunjukkan  adanya  ikatan  antara  material  K-dots  dengan  ion  logam  besi.  Hasil  ini mengindikasikan bahwa  material K-dots ini berpotensi untuk diaplikasikan sebagai material sensing ion  logam  besi.    Dengan  demikian,  hasil-hasil  penelitian  ini  dapat  membuka  peluang  yang  besar tentang pemanfaatan material K-dots sebagai sensor logam Fe dan ion-ion logam lainnya.
Kata kunci : karbon nanodots; buah sirsak; serapan; sensing; ion logam.

## Abstract
In this research, we demonstrate the process of fabrication, synthesis, and absorption spectrum analysis of  the  C-dots  materials  of  soursop  fruits  from  Kupang  Distric,  East  Nusa  Tenggara  Province.  The fabrication process of this C-dots material uses microwave method.  The soursop juice (10 gram, 10 mL aquadest ) was heated by microwave for an hour at 900 Watt. The color of this sample after heating on this condition is brownish black indicating the K-dots material has formed. Furthermore, aquadest (60 mL ) was poured in this sample and sonicated for 30 minutes and centrifugated at 1500 rpm for 20 minutes.  This sample was filtered and dialysed by aquadest. By irradiation with UV lamp at 365 nm, this  C-dots  material  emitted  grayish  blue  fluorescence  .  Based  on  its  absorption  spectrum,  the absorption spectrum range of this C-dots material is from 200 to 450 nm with its absorption peak at wavelngth from 241 to 300 nm which is the characteristic of the C-dots material. After synthesis process by using iron metal, the range of its absorption spectrum is from 250 to 450 nm but the its absorption intensity  is  decreased  indicating  the  binding  between  C-dots  and  iron  metal  took  place.  This  results indicated that C-dots material has potensial to be applied as sensing material for iron metal ion. These research  results  can,  therefore,  pave  a  large  opportunity  about  application  of  C-dots  material  as  a sensor for iron metal and other metal ions
Keywords : carbon nanodots; soursop fruit; absorption; sensing; metal ion .

## PENDAHULUAN
Besi merupakan salah satu elemen nutrisi penting  dalam  tubuh  manusia  bagi  kesehatan manusia  [1].  Juga  besi  merupakan  unsur  yang dibutukan dalam industri [2]. Namun demikian, jika  konsentrasi  logam  besi  tersebut  tinggi
dalam  tubuh  manusia,  akan  menyebabkan timbulnya beberapa penyakit seperti ginjal dan Alzheimers’s  [1].  Besi  merupakan  salah  satu bahan anorganik. Pada umumnya, bahan-bahan anorganik dalam aplikasinya dapat menyebabkan  percemaran  lingkungan  karena
mengandung toksitas tinggi [3–5]. Oleh karena itu,  penggunaan  material  dari  bahan-bahan organik  merupakan  solusi  untuk  mengatasi kekurangan  material-material  anorganik.    Saat ini  pemanfaatan  material  dalam  ukuran  nano memegang peran penting dalam pengembangan teknologi  yang  saat  ini.  Salah  jenis  material dalam  ukuran  nano  yang  terbuat  dari  bahan organik  adalah  material  karbon  nanodots  (K- dots).
Sejauh  ini,  material  K-dots  telah digunakan  sebagai  sensor  untuk  mengukur konsentrasi  ion-ion  logam  baik  dalam  tubuh manusia  maupun  dalam  lingkungan  sekitarnya merupakan  sesuatu  yang  menarik  dan  perlu dilakukan  secara  efisien  dan  efektif  [3].  Salah satu sifat khusus material K-dots sehingga dapat digunakan  sebagai  sensor  adalah  material  K- dots berfluoresens dengan memancarkan warna tertentu.  Melalui  interaksi  antara  material  K- dots  dengan  ion-ion  logam,  konsentrasi  ion logam dapat ditentukan berdasarkan perubahan tingkat  intensitas  fluoresens  material  K-dots [6].  Selain  itu,  material  K-dots  memiliki photostabilitas yang tinggi [7,8] dan kandungan toksitas  yang  rendah  [5,9],  kelarutannya  baik dalam air, melimpah karena terbuat dari bahan- bahan organik dan tahan terhadap photobleaching [10]. Sifat-sifat material K-dots ini    memberikan  peluang  yang  besar  sebagai material  fungsional  alternatif  baru  untuk monitoring  konsentrasi  logam  besi  [1]  dan penerapan  pada  bidang  lain.  Fluoreses  yang kuat  dalam  daerah  tampak  dan  dekat  daerah infra  merah  dari  material  K-dots  menjadikan material  K-dots  dapat  diaplikasikan  sebagai material  sensing  dan  bioimaging  pada  sistem jaringan tubuh [6,10–13].
Material  K-dots  merupakan  material berdimensi  nol  ( zero  dimensional )  dengan ukuran 2-10 nm [14]. Material K-dots tersusun atas unsur-unsur C, H, N, dan O dengan unsur C dan O memiliki komposisi massa yang besar. Komposisi massa unsur C, H, N dan O masing- masing adalah 53.9%, 2.6%, 1.2%, dan 40.3%. Sedangkan  dalam  material  karbon  biasa, komposisinya  masing-masing  adalah  91.7%, 1.8%,  1.8%  dan  4.4%.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  proses  pembuatan  material  K-dots adalah  proses  untuk  mereduksi  massa  atom karbon  menjadi  massa  atom  oksigen  sebagai bagian dari gugus karbonil [4,13].
Gambar 1. Struktur material molekul K-dots
Struktur  molekul  K-dots  ditunjukkan pada Gambar 1 [15]. Material K-dots memiliki beberapa kelompok fungsional material seperti amino,  epoxy,  ether,  carbonyl,  hydroxyl  and asam  carboxylic  [16].  Gugus  hydroxyl  inilah yang  menyebabkan  K-dots  memiliki  kelarutan yang  baik  dalam  air  [15].  Ukuran  K-dots mempengaruh  sifat  fluoresensnya.  Semakin besar  ukurannya,  spektrum  fluoresensnya bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih besar,  yang  berarti  nilai  celah  energinya semakin  kecil  sehingga  material  K-dots  dapat berfungsi  sebagai  material  semikondukting [17,18].
Sejak  material  K-dots  ditemukan  oleh Sun,  dkk  pada  tahun  2006  [19],  sejumlah metode telah dikembangkan untuk memfabrikasi    material  K-dots  seperti  metode laser  ablasi  [19],  microwave  [3,20,21], hidrotermal [22], dan lain-lain. Sejauh ini, ada sejumlah penelitian tentang pembuatan material K-dots  dari  bahan-bahan  organik  seperti  kulit semangka [23],  bawang putih [24]  dari china, buah apel [25], jus jeruk [26], dan buah pisang [27] dari India.  Dalam penelitian ini, material K-dots  dibuat  dari  daging  buah  sirsak  asal kabupaten  kupang,  Propinsi  Nusa  Tenggara Timur  (NTT)  dengan  teknik  microwave. Selanjutnya  material  K-dots  disintesis  dengan senyawa besi (III) klorida (FeCl 3 ). Berdasarkan hasil  iradiasi  dengan  lampu  UV  365  nm, material K-dots yang diperoleh dalam penelitian ini memancarkan warna biru keabuan yang mengindikasikan material K-dots berfluoresens biru keabuan. Hasil-hasil penelitian  ini  membuka  peluang  yang  besar
dalam pengembangan material-material produk lokal daerah NTT sebagai material sensing pada piranti-piranti elektronik.

## METODE PENELITIAN Material dan pengukuran
Buah sirsak dibeli di pasar Oesapa kota Kupang dengan  memilih  buah  sirsak  dari  kabupaten Kupang. Bahan-bahan kimia seperti FeCl 3 , PBS ( phosphate  buffer  solution ),    aquades,  etanol dan  lain-lain  dibeli  di  CV  Sumber  Ilmiah Persada,  Surabaya  dan  di  Toko  Multiguna, Kupang.    Seluruh  bahan-bahan  ini  langsung digunakan tanpa pemurnian. Spektrum serapan material  K-dots  dan  material  kompleksnya diukur  dengan  spektroskopi  UV-Vis  di Laboratorium Biosains Undana. Warna pendaran  material  K-dots  diiradiasi  dengan lampu UV 365 nm di Laboratorium Fisika, FST Undana.

## Pembuatan material K-dots dari buah sirsak
Fabrikasi  material  K-dots  dari  jus  buah  sirsak menggunakan teknik microwave. Daging buah sirsak  (60  gram)  dalam  20  mL  aquades diblender  untuk  membentuk  jus  sirsak.  Jus sirsak  (10gram)  dilarutkan  dengan  10  mL aquades  dalam  gelas  kimia  IWAKI  dan dipanaskan  dengan  microwave  berdaya  900 watt selama satu jam kemudian didinginkan dan ditambahkan  60  mL  aquades  untuk  disonikasi selama  30  menit.  Selanjutnya  sampel  ini disentrifugasi pada 1500 rpm selama 20 menit. Sampel ini disaring kemudian dimurnikan lagi dengan  aquades  selama  24  jam.  Sampel  ini dianalisis  dengan  spektroskopi  UV-Vis,  untuk memperoleh  spektrum  serapan  dan  jangkauan serapannya.

## Pengukuran spektrum serapan
Material  K-dots  dengan  konsentrasi  0.01  g.L -1 ini  dianalis  spektrum  serapannya  dengan spektroskopi UV-Vis dalam daerah pengukuran  200-800 nm.
Sintesis  material  K-dots  dengan  FeCl 3 dan pengukuran spektrum serapannya Material  K-dots  (350  μL,  3  mL  aquades) dicampur  dengan  PBS  (1  mL,  0.2M,  pH:7.0). Kemudian  senyawa  FeCl 3 (50  µL,  2  mM) dimasukan  dalam  larutan  ini  dan  disonikasi selama 5 menit. Selanjutnya sampel ini diukur
spektrum serapan dengan spektroskopi UV-Vis dalam daerah pengukuran 200-800 nm.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini,  daging buah sirsak (Gambar 2a) diblender untuk menghasilkan jus sirsak.  Jus  sirsak  (10  gram,  10  mL  aquades) dipanaskan  dengan  microwave  (900  watt,  1 jam) dan hasilnya berwarna hitam (Gambar 2b). Warna  hitam  kecoklatan  ini  menunjukkan bahwa material K-dots dari daging buah sirsak telah  terbentuk.  Sampel  ini  didinginkan  pada suhu  kamar,  kemudian  ditambahkan  60  mL aquades  untuk  disonikasi  dan  disentrifugasi untuk  memisahkan  partikel-partikel  besar (Gambar 2c) dan disaring dengan kertas saring. Sampel  ini  dimurnikan  lagi  dengan  aquades selama 24 jam. Tujuan proses sonikasi ini untuk homogenitas  larutan  material  K-dots  dalam aquades.
Gambar  2.  Daging  buah  sirsak  a)  sebelum dipanaskan,  b)  setelah  dipanaskan dengan  microwave,  c)  sampel  setelah disentrifugasi,  d)  material  K-dots sebelum  diradiasi,  e)  material  K-dots setelah diradiasi dengan lampu UV 365 nm
Berdasarkan  hasil  foto  iradiasi  dengan lampu  UV  365  nm  seperti  yang  ditunjukkan pada Gambar 2e, material K-dot ini memancarkan  warna  biru keabuan.  Sedangkan tanpa  diiradiasi,  material  K-dots  berwarna kuning  (Gambar  2d).  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  Material-K  dots  memiliki  fluoeresens atau pendaran biru keabuan. Pendaran material K-dots  ini  berpeluang  untuk  diaplikasikan sebagai  material  sensing  pada  berbagai  piranti elektronik seperti sensor, laser dan lain-lain.
Material  K-dots  dengan  pendaran  warna warna  biru  keabuan  ini  sesuai  dengan  hasil- hasil  yang  telah  temukan  oleh  ilmuan  lain [23,28,29]. Penemuan material K-dots berbasis produk lokal daerah NTT ini akan memberikan prospek  yang  besar  dalam  pengembangan produk-produk  lokal  daerah  NTT  sebagai material  fungsional  pada  berbagai  piranti elektronik.
Gambar  3.  Normalisasi  spektrum  serapan  K-dots (hitam) dan K-dots_Fe (merah)
Spektrum serapan material K-dots (warna hitam)  dan  material  K-dots  yang  disintesis dengan  ion  logam  Besi  (Fe 3+ )  (warna  merah) ditunjukkan  pada  Gambar  3.  Berdasarkan Gambar  3,  jangkauan  spektrum  serapan material  K-dots  adalah  200  – 450 nm. Puncak serapann  dan  tepi  serapannya  terjadi  pada panjang gelombang masing-masing 241 nm dan 450  nm  yang  merupakan  karakteristik  dari serapan  material  K-dots.  Hasil-hasil  ini  juga sesuai dengan hasil-hasil yang telah ditemukan oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya  [23,28,29]. Hal yang menarik adalah ketika material K-dots berinteraksi  dengan  ion  logam  Fe 3+ ,  intensitas serapan  material  K-dots  pada  daerah  241-300 nm  menurun  (grafik  warna  merah).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  material  K-dots  dapat berikatan  dengan  ion  logam  Fe 3+ untuk membentuk  material  K-dots  kompleks.  Ikatan ini  terjadi  antara  atom  O  dari  material  K-dots dengan  logam  Fe.  Penelitian  ke  depannya adalah  material  K-dots  ini  dapat  diuji  sebagai material sensing untuk menentukan konsentrasi ion  logam  Fe 3+ dengan  mengukur  perubahan intensitas fluoresensnya.

## KESIMPULAN
Material  K-dots  dari  daging  buah  sirsak  dapat diperoleh dengan menggunakan metode microwave. Material K-dots, dengan
menggunakan iradiasi lampu UV 365 memancarkan  warna  biru  keabuan  dan jangkauan  spektrum  serapannya  dari  200 sampai 450 nm dengan puncak serapan terjadi pada 241-300 nm yang merupakan karakteristik spektrum  serapan  dari  material  K-dots.  Ketika material  K-dots  ini  berinteraksi  dengan  ion logam  Fe 3+ ,  intensitas  serapan  material  K-dots pada  daerah  241-300  nm  menurun  karena terjadinya ikatan antara material K-dots dengan ion  logam  Fe 3+ .  Penurunan  intensitas  serapan mengindikasikan bahwa material K-dots berpeluang  digunakan  sebagai  sensing  untuk ion logam Fe dan ion-ion logam lainnya. Hasil- hasil  penelitian  ini  dapat  membuka  peluang besar dalam pengembangan riset pada pemanfaatan  material-material  produk  lokal daerah  NTT  sebagai  material  fungsional  pada berbagai piranti elektronik. Penelitian ini perlu dilanjutkan  ke  depannya  dengan  pengukuran spektrum  fluoresens  material  K-dots  sebelum dan sesudah disintesis dengan logam Fe untuk mengetahui keefektifan material K-dots sebagai sensing ion logam Fe 3+ .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini,  kami  mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana melalui dana DIPA Program Studi Fisika  FST tahun  anggaran  2020  yang  telah  menyediakan dana untuk mendanai penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
1 Zhang, S., Li, J., Zeng, M., Xu, J., Wang, X., dan Hu, W., 2014, Polymer Nanodots of  Graphitic  Carbon  Nitride  as  effective Fluorescent  Probes  for  the Detection  Of Fe 3+ dan Cu 2+ ions, Nanoscale , 6 , 4157– 4162..
2 Vedamalai, M., Periasamy, A. P., Wang, C. W., Tseng, Y. T., Ho, L. C., Shih, C.
C.,  and  Chang,  H.  T.,  2014,  “Carbon Nanodots Prepared from O-
Phenylenediamine  for  Sensing  of  Cu2+ Ions  in  Cells,”  Nanoscale, 6 (21),  pp. 13119–13125.
3 Zhu,  H.,  Wang,  X.,  Li,  Y.,  Wang,  Z.,
Yang,  F.,  dan  Yang,  X.,  2009, Microwave  Synthesis  of  Fluorescent Carbon Nanoparticles with Electrochemiluminescence Properties, Chem. Commun ., (34), 5118–5120.
4 Gupta, V., Chaudhary, N., Srivastava, R., Sharma, G. D., Bhardwaj, R., dan Chand, S., 2011, Luminscent Graphene Quantum Dots  for  Organic  Photovoltaic  Devices, J. Am. Chem. Soc ., 133 (26), 9960–9963.
5 Zhang, B., Liu, C. Y., dan Liu, Y., 2010,
A Novel One-Step Approach to Synthesize Fluorescent Carbon Nanoparticles, Eur.  J.  Inorg.  Chem .,
(28),  4411–4414.
6 Guo,  X.,  Zhu,  Y.,  Zhou,  L.,  Zhang,  L.,
You, Y., Zhang, H., dan Hao, J., 2018, A Facile  and  Green  Approach  to  Prepare Carbon Dots with PH-Dependent Fluorescence for Patterning and Bioimaging, RSC  Adv ., 8 (66),  38091– 38099.
7 Li, H., He, X., Kang, Z., Huang, H., Liu, Y.,  Liu,  J.,  Lian,  S.,  Tsang,  C.  H.  A., Yang,  X.,  dan  Lee,  S.  T.,  2010,  Water- Soluble  Fluorescent  Carbon  Quantum
Dots  and  Photocatalyst  Design, Angew. Chemie - Int. Ed ., 49 (26),  4430–4434.
8 Li, X., Wang, H., Shimizu, Y., Pyatenko, A.,  Kawaguchi,  K.,  dan  Koshizaki,  N., 2011,  Preparation  of  Carbon  Quantum Dots  with  Tunable  Photoluminescence by  Rapid  Laser  Passivation  in  Ordinary Organic  Solvents, Chem.  Commun .,
47 (3), 932–934.
9 Nie, H., Li, M., Li, Q., Liang, S., Tan, Y., Sheng, L., Shi, W., dan Zhang, S. X. A., 2014,  Carbon  Dots  with  Continuously Tunable  Full-Color  Emission  and  Their Application  in  Ratiometric  PH  Sensing,
Chem. Mater ., 26 (20), 3104–3112.
10 Li, H., Kang, Z., Liu, Y., dan  Lee, S. T., 2012,  Carbon  Nanodots:  Synthesis, Properties  and  Applications, J.  Mater. Chem ., 22 (46), 24230–24253.
11 Bourlinos,  A.  B.,  Zbořil,  R.,  Petr,  J., Bakandritsos,  A.,  Krysmann,  M.,  dan
Giannelis,  E.  P.,  2012,  Luminescent Surface Quaternized Carbon Dots, Chem. Mater ., 24 (1), 6–8.
12 Li, C. L., Ou, C. M., Huang, C. C., Wu, W. C., Chen, Y. P., Lin, T. E., Ho, L. C., Wang,  C.  W.,  Shih, C.  C.,  Zhou, H. C.,
Lee,  Y.  C.,  Tzeng,  W.  F.,  Chiou,  T.  J.,
Chu,  S.  T.,  Cang,  J.,  dan  Chang,  H.  T., 2014, Carbon Dots Prepared from Ginger Exhibiting Efficient Inhibition of Human Hepatocellular  Carcinoma  Cells, J.
Mater. Chem. B , 2 (28), 4564–4571.
13 Miao,  P.,  Han,  K.,  Tang,  Y.,  Wang,  B.,
Lin,  T.,  dan  WEnbo,  C.,  2014,  Recent Advances in Carbon Nanodots: Synthesis,  Properties  and  Biomedical Application,” Nanoscale , 1–9.
14 Tuerhong, M., XU, Y., dan  Yin, X. B., 2017, “Review on Carbon Dots dan Their Applications,” Chinese  J.  Anal.  Chem .,
45 (1), 139–150.
15 Baker,  S.  N.,  dan  Baker,  G.  A.,  2010,
Luminescent Carbon Nanodots: Emergent  Nanolights, Angew.  Chemie  - Int. Ed ., 49 (38),  6726–6744.
16 Roy,  P.,  Chen,  P.,  Periasamy,  A.  P., Chen,  Y.,  dan  Chang,  H.,  2015, Photoluminescent  Carbon  Nanodots : Synthesis  ,  Physicochemical  Properties and  Analytical  Applications, Mater . Today ,  1–12.
17]   Liu,  H.,  Ye,  T.,  dan  Mao,  C.,  2007,
Fluorescent Carbon Nanoparticles Derived  from  Candle  Soot, Angew .
Chemie - Int . Ed ., 46 (34), 6473–6475.
18 Wang,  X.,  Qu,  K.,  Xu,  B.,  Ren,  J.,  dan Qu,  X.,  2011,  Multicolor  Luminescent
Carbon Nanoparticles: Synthesis, Supramolecular Assembly with Porphyrin, Intrinsic Peroxidase-like Catalytic  Activity  and  Applications, Nano Res ., 4 (9),  908–920.
19 S  Sun,  Y.  P.,  Zhou,  B.,  Lin,  Y.,  Wang, W.,  Fernando,  K.  A.  S.,  Pathak,  P., Meziani, M. J., Harruff, B. A., Wang, X., Wang, H., Luo, P. G., Yang, H., Kose, M. E., Chen, B., Veca, L. M., dan Xie, S. Y.,
2006,  Quantum-Sized  Carbon  Dots  for Bright and Colorful Photoluminescence,
J. Am. Chem. Soc ., 128 (24), 7756–7757.
20 Qin, X., Lu, W., Asiri, A. M., Al-Youbi, A.  O.,  dan  Sun,  X.,  2013,  Microwave- Assisted  Rapid  Green  Synthesis  of Photoluminescent Carbon Nanodots from  Flour  and  Their  Applications  for Sensitive  and  Selective  Detection  of
Mercury(II)  Ions, Sensors  Actuators,  B Chem ., 184 , 156–162.
21 Wang, Q., Liu, X., Zhang, L., dan Lv, Y., 2012,  Microwave-Assisted  Synthesis  of
Carbon  Nanodots  through  an  Eggshell Membrane dan Their Fluorescent
Application, Analyst , 137 (22),  5392– 5397.
22 Sha, Y., Lou, J., Bai, S., Wu, D., Liu, B., dan  Ling,  Y.,  2013,  Hydrothermal
Synthesis of Nitrogen-Containing
Carbon  Nanodots  as  the  High-Efficient Sensor  for  Copper(II)  Ions, Mater.  Res. Bull ., 48 (4), 1728–1731.
23 Zhou,  J.,  Sheng,  Z.,  Han,  H.,  Zou,  M., dan  Li,  C.,  2012,  Facile  Synthesis  of
Fluorescent Carbon Dots Using
Watermelon  Peel  as  a  Carbon  Source,
Mater. Lett ., 66 (1),  222–224.
24 Zhao, S., Lan, M., Zhu, X., Xue, H., Ng, T.  W.,  Meng,  X.,  Lee,  C.  S.,  Wang,  P., dan    Zhang,  W.,  2015,  Green  Synthesis of Bifunctional Fluorescent Carbon Dots from  Garlic  for  Cellular  Imaging  and Free  Radical  Scavenging,” ACS  Appl.
Mater. Interfaces , 7 (31),  17054–17060.
25 Mehta, V. N., Jha, S., Basu, H., Singhal, R. K., dan Kailasa, S. K., 2015, One-Step Hydrothermal  Approach  to  Fabricate Carbon  Dots  from  Apple  Juice  for Imaging  of  Mycobacterium  and  Fungal Cells, Sensors Actuators , B Chem., 213 , 434–443.
26 Sahu,  S.,  Behera,  B.,  Maiti,  T.  K.,  dan Mohapatra,  S.,  2012,  Simple  One-Step Synthesis of Highly Luminescent Carbon
Dots  from  Orange  Juice:  Application  as
Excellent  Bio-Imaging  Agents,” Chem. Commun ., 48 (70), 8835–8837.
27 De, B., dan Karak, N., 2013, A Green and Facile  Approach  for  the  Synthesis  of Water  Soluble  Fluorescent  Carbon  Dots from  Banana  Juice, RSC  Adv ., 3 (22),
8286–8290.
28 Zhang, S., Li, J., Zeng, M., Xu, J., Wang, X., dan Hu, W., 2014, Polymer Nanodots of Graphitic Carbon Nitride as Effective Fluorescent  Probes  for  the  Detection  of Fe 3+ and  Cu 2+ Ions, Nanoscale , 6 (8), 4157–4162.
29 Lu,  W.,  Qin,  X.,  Liu,  S.,  Chang,  G.,
Zhang,  Y.,  Luo,  Y.,  Asiri,  A.  M.,  Al- Youbi,  A.  O.,  dan  Sun,  X.,  2012, Economical, Green Synthesis of Fluorescent  Carbon  Nanoparticles  and Their  Use  as  Probes  for  Sensitive  and Selective Detection of Mercury(II) Ions, Anal. Chem ., 84 (12), 5351–5357.